— 825 — 



fosse formato, si Sarebbe anche immediatamente ridotto ad iposolfito secondo 

 la reazione 



Na 2 S 4 0 6 + H 2 = Na 2 S, 0 3 + H 2 S 2 0 3 



e l'acido iposolforoso formatosi sarebbe stato neutralizzato dall'alcali sempre 

 presente. 



Da una parte, quindi, la facile e rapida ossidabilità del solfito, e dal- 

 l'altra la quasi assoluta impossibilità di trasformazione dell'iposolfito a te- 

 trationato nelle nostre condizioni di elettrolisi, convincevano sempre più che 

 la formazione di tetrationato non poteva per nulla alterare le nostre conclu- 

 sioni; continuammo quindi lo studio sistematico della nostra formazione 

 elettrochimica di iposolfito in relazione ai diversi fattori che la possono in- 

 fluenzare. 



Influenza del materiale costituente l'anodo. — Furono eseguite diverse 

 elettrolisi con elettrodi di platino platinato, di nickel, di ferro, di piombo 

 e di piombo perossidato per vedere se e quale influenza esercitasse sul ren- 

 dimento in iposolfito il materiale anodico. Le elettrolisi vennero sempre ese- 

 guite con diaframma, con catodo di platino e con anodi di metalli diversi 

 sempre della superficie di 12 cmq. La soluzione di solfuro veniva fatta con 

 sale cristallizzato che non dava o quasi reazione di polisolfnro. Si tenne 

 sempre una concentrazione di circa il 30 % di sale cristallizzato con 5 mo- 

 lecole d'H 2 0; la soluzione anodica di solfito fu sempre al 17% circa; la 

 temperatura oscillò sempre intorno a 25°. 



Riassumiamo nella tabella seguente i risultati ottenuti, facendoli se- 

 guire dalle necessarie osservazioni riguardanti le singole elettrolisi ed il ri- 

 sultato generale delle stesse. 



Materiale costituente l'anodo . . . 



Platino 



pla- 

 tinato 



Nickel 



Piombo 



Piombo 

 peros- 

 sidato 



Ferro 



Durata dell'elettrolisi in ore (circa) . 



6 



8 



8 7* 



7 Vi 



6 V« 



Intensità di corrente in Ampères . . . 



2 



2 



2 



2 



2 



Densità anodica * ■ per 1 dmq. 



16.6 



16.6 



16 6 



16.6 



16.6 



Tensione agli elettrodi in Volta . . 



5.7 



7,9-5,9 



6.9 





6.6 



Rame deposto gr 



146 



19.33 



20.01 



18.43 



15.32 



Ampère-ora 



1?, 3 



16.3 



16.9 



15.5 



13 



Iposolfito trovato gr 



9.004 



2.218 



4.938 



2.969 



1.777 





36 28 



48.085 



49.85 



45.72 



38.35 



Rendimento per % 



?,4,8 



4.6 



9.9 



6.4 



4.6 



Per quanto riguarda l'anodo platinato non c' è niente da osservare, se 

 non che durante tutta l'elettrolisi si osservò all'elettrodo un abbondante svi- 

 luppo d'ossigeno che lasciò prevedere un discreto rendimento in iposolfito, 



